SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE I9I7. IOo3 



résultats numériques de nos mesures, les tableaux graphiques les repré- 

 sentant, et les photographies des échantillons seront donnés ultérieuremenl 

 dans un Mémoire détaillé. Nous reproduirons seulement ici les conclusions 

 de ces recherches. 



Les qualités mesurées ont été : la résistance mécanique à l'écrasement, 

 après dessiccation et après cuisson, le gonilement pendant la cuisson et la 

 température de fusion. EnGn des essais d'emploi dans les fours à acier ont 

 servi à contrôler les résultats des expériences de laboratoire. 



Ces qualités ont été rapprochées des conditions dont elles dépendent : 

 nature des quartz, finesse de broyage, proportion de chaux employée et 

 d'eau du gâchage, température de cuisson. 



Les essais ont porté sur des quartz du Massif central en gros cristaux, 

 sur des quartz rubannés de l'Allier, des quartzites de Normandie et des 

 grès du Pas-de-dalais. 



La matière à mouler était malaxée avec un lait de chaux, pendant dix 

 minutes, dans un broyeur à meule. Chaque essai était effectué avec 200''^ 

 de matière. Les briques étaient ensuite moulées à la main. Elles étaient 

 séchées sur des plaques de fonte, à une température d'environ 100°, puis 

 cuites à i3oo° dans un four à flamme renversée. 



Les essais de compression ont été faits en plaçant deux demi-briques 

 l'une au-dessus de l'autre, suivant la technique du Conservatoire des Arts 

 et Métiers. 



Pour les essais de fusion nous avons découpé dans les quartz ou dans les 

 briques d'essais des montres de même volume que les montres témoin. 

 L'ensemble des montres placé dans un cylindre de corindon a été chauffé 

 progressivement dans un four à acétylène et air comprimé ou oxygène. 



Les températures de cuisson ont été contrôlées à l'aide du pyromètre 

 Le Chalelier. 



Les conclusions de nos études sont les suivantes : 



i" La résistance à la compression des briques après séchage et après 

 cuisson est d'autant plus grande que les quartz qui les composent sont plus 

 finement pulvérisés. Par exemple, les briques faites en farine impalpable, 

 avec une addition de 2 pour mode chaux, ont donné 18'^» de résistance 

 après séchage et Sao"^*^ après cuis.son. Des briques semblables composées 

 de grj^ins passant au tamis 100 et restant sur le tamis 120 (grains d'envi- 

 rons o^^.iS), ont donné une résistance inférieure à 2'^^^ après séchage 

 et iG'^s seulement après cuisson à i'joo". 



